열전도율 목록

열전달에서 물질의 열전도율() k는 열을 전달하는 능력을 나타내는 세기 성질이다. 대부분의 재료에서 전달되는 열의 양은 온도에 따라 (보통 비선형적으로) 달라진다.

열전도율은 종종 레이저 섬광 분석으로 측정된다. 대체 측정 방법도 확립되어 있다.

혼합물은 조성에 따라 열전도율이 달라질 수 있다. 일반적인 조건에서 기체의 경우 대류나 난류로 인한 이류에 의한 열 전달이 전도에 의한 열 전달보다 지배적인 메커니즘이라는 점에 유의해야 한다.

이 표는 국제단위계에서 와트/미터-켈빈 (W·m−1·K−1) 단위의 열전도율을 보여준다. 일부 측정값은 영국식 단위인 BTU/피트/시간/화씨도 ( = 

 정렬 가능한 목록 
대기압과 약 에서의 물질에 관한 내용이다.

 물질 열전도율[W·m−1·K−1]참고 아크릴 유리 (Plexiglas V045i) 0.170–0.200 알코올, 기름  산화 알루미늄 Material Properties Data: Alumina (Aluminium Oxide) . Makeitfrom.com. Retrieved on 2013-04-17. 주 본문: 산화 알루미늄. 알루미늄  질화 알루미늄 Cheng, Zhe; Koh, Yee Rui; Mamun, Abdullah; Shi, Jingjing; Bai, Tingyu; Huynh, Kenny; Yates, Luke; Liu, Zeyu; Li, Ruiyang; Lee, Eungkyu; Liao, Michael E.; Wang, Yekan; Yu, Hsuan Ming; Kushimoto, Maki; Luo, Tengfei; Goorsky, Mark S.; Hopkins, Patrick E.; Amano, Hiroshi; Khan, Asif; Graham, Samuel (2020). "Experimental observation of high intrinsic thermal conductivity of AlN". Physical Review Materials. 4 (4): 044602. arXiv:1911.01595. Bibcode:2020PhRvM...4d4602C. doi:10.1103/PhysRevMaterials.4.044602. S2CID 207780348. 고품질 단결정의 경우. 산화 베릴륨 –330 주 본문: 산화 베릴륨. 비스무트  비소화 붕소  입방 질화 붕소 Leichtfried, G.; et al. (2002). "13.5 Properties of diamond and cubic boron nitride". In P. Beiss; et al. (eds.). Landolt-Börnstein – Group VIII Advanced Materials and Technologies: Powder Metallurgy Data. Refractory, Hard and Intermetallic Materials. Landolt-Börnstein - Group VIII Advanced Materials and Technologies. Vol. 2A2. Berlin: Springer. pp. 118–139. doi:10.1007/b83029. ISBN 978-3-540-42961-6. 구리  주 본문: 열교환기의 구리. 다이아몬드  유리섬유 또는 거품 유리  저마늄  금  캡톤 (테이프)  망가니즈  순수 금속 중 가장 낮은 열전도율.아마도 넵투늄 (6.3 W/(m⋅K))과 플루토늄 (6.74 W/(m⋅K))을 제외하고. 대리암 2.070–2.940 발포 폴리스타이렌 0.033–0.046 폴리우레탄 폼  실리카 에어로젤  질화 규소 , 177 세라믹 재료. 은  순수 금속 중 가장 높은 열전도율. 눈 (건조) 0.050–0.250 테플론  물 

분석 목록
열전도율은 실험 장치가 축 방향으로만 열 흐름을 수용하도록 설계되고, 온도가 일정하며, 방사형 열 손실이 방지되거나 최소화되는 종방향 열 흐름 방법으로 측정되었다. 단순화를 위해 이 방법의 모든 변형에서 발견되는 전도율을 L 전도율이라고 하고, 유사한 방사형 측정에서 발견되는 전도율을 R 전도율이라고 하며, 주기적 또는 일시적 열 흐름에서 발견되는 전도율을 P 전도율로 구별한다. 위에서 언급한 모든 방법과 다양한 다른 방법의 수많은 변형에 대해 몇몇 G. K. 화이트, M. J. 라우비츠, D. R. 플린, B. O. 피어스 및 R. W. 윌슨과 같은 여러 이론가들이 퍼듀 대학교의 국제 데이터 시리즈 볼륨 I 페이지 14a–38a에서 논의하였다.

이는 다양한 온도 및 압력에서의 물질에 관한 내용이다.
 물질 열전도율 [W·m−1·K−1] 온도 [K] 전기 전도도 @ 293 K[Ω−1·m−1]참고아크릴 유리 (Plexiglas V045i) 0.17-0.19-0.2   -  참고: 음의 전도율은 없으며, 그렇게 읽힐 수 있는 기호는 다양한 추정 및 측정값을 구분하는 하이픈이다.공기 및 희박한 공기와 첨단 진공, 거대 구조 0.024HyperPhysics, most from Young, Hugh D., University Physics, 7th Ed., Addison Wesley, 1992. Table 15-5. (most data should be at 293 K (20 °C; 68 °F))-0.0250.0262 (1 bar)0.0457 (1 bar)공식 값d=1 센티미터표준 대기압0.02090.02350.0260목록Weast, Robert C., Editor-in chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-1968, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 19670.1 기압0.02090.02350.02600.01 기압0.02090.02350.02590.001 기압0.02050.02300.02540.0001 기압0.01780.01960.021210−5 기압0.007600.007830.0080010−6 기압0.001130.001120.0011110−7 기압0.0001190.0001170.000115목록Lasance, Clemens J., "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales," Electronics Cooling, November 2002, http://www.electronics-cooling.com/2002/11/the-thermal-conductivity-of-air-at-reduced-pressures-and-length-scales/ Retrieved 05:20, 10 April 2016 (UTC). 273-293-298300600233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9 hiAerosols2.95-loAerosols7.83×10−15 (78.03%N2,21%O2,+0.93%Ar,+0.04%CO2) (1 atm)플레이트 거리는 1센티미터이며, 특별 전도율 값은 "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales"의 라상스 근사 공식으로 계산되었고, 기본 값은 CRC 핸드북 E2 페이지의 웨스트 표준 압력 표에서 가져왔다.K0를 1바 (105 N/m2) 압력에서의 일반 전도율, Ke를 특별 압력 및 길이 규모에서의 전도율이라고 하자. d는 미터 단위의 플레이트 거리, P는 파스칼 단위의 공기 압력 (N/m2), T는 켈빈 온도, C는 라상스 상수 7.6 ⋅ 10−5 m ⋅ K/N, PP는 곱셈 P ⋅ d/T이다. 라상스 근사 공식은 Ke/K0 = 1/(1+C/PP)이다.일부 독자는 원래 mK를 밀리켈빈으로 해석할 수 있으므로 표기법이 혼란스러울 수 있는데, 실제로는 미터-켈빈이다. 그(라상스?)는 방정식 끝에 숫자 1을 넣어 Ke/K0 = 1/(1+C/PP)(1)처럼 보이게 했다. 결국 그의 그래프를 통해 끝에 있는 (1)이 그의 공식의 일부가 아니라 그의 그래프를 인용한 것임을 알 수 있다.공기 및 희박한 공기와 첨단 진공, 미세 구조  공식 값d=1 밀리미터표준 대기압0.02090.02350.02600.1 기압0.02090.02350.02590.01 기압0.02050.02300.02540.001 기압0.01780.01960.02120.0001 기압0.007600.007830.0080010−5 기압0.001130.001120.0011110−6 기압0.0001190.0001170.00011510−7 기압0.00001190.00001170.0000116목록233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9233.2266.5299.9모든 값은 라상스 공식으로 계산되었다: Lasance, Clemens J., "The Thermal Conductivity of Air at Reduced Pressures and Length Scales," Electronics Cooling, November 2002. 플레이트 간격 = 1밀리미터.공기, 표준 공기 0.009220.013750.018100.022260.026140.029700.033050.036330.039510.04560.05130.05690.06250.06720.07170.07590.07970.08350.0870목록, TPRC 3, pp 511–12 100150200250300350400450500600700800900100011001200130014001500  공기, 일반 공기 북위 30° 1월해수면: 0.025351000m: 0.025092000m: 0.024833000m: 0.02429북위 30° 7월해수면: 0.026601000m: 0.025902000m: 0.025433000m: 0.02497북위 60° 1월해수면: 0.022861000m: 0.023022000m: 0.022763000m: 0.02250목록 USSAS pp 103, 107 &123Dubin, Maurice; Sissenwine, Norman and Tewels, Sidney, NASA, AFCRL & ESSA US Standard Atmosphere Supplements, US Government Printing Office 1996. 288.52285.25281.87275.14304.58295.59289.56283.75257.28259.31256.08252.85  TPRC 표준 공기는 전 세계적으로 일반 공기와 거의 동일하다.공기, 습한 공기 ≈일반 공기   모터 코일 내 공기 (정상 압력), 라상스 근사값 360 켈빈10−2 미터: 0.0303910−3 미터: 0.0303810−4 미터: 0.0303110−5 미터: 0.02959목록, TPRC Vol 3 페이지 512. 360  한 연구원은 일부 금속 공기 라미네이트(니스칠한 것과 그렇지 않은 것 모두)에 대한 높은 열전도율 값을 보고했다. 자세한 내용은 Taylor, T.S., Elec. World Vol 76 (24), 1159–62, 1920 (TPRC Data Series Vol 2, pp 1037–9)를 참조하라.알코올 또는 기름 0.1-0.110-0.21-0.212 293-298-300알루미늄, 합금  만첸 1931:알루미늄 92%, 마그네슘 8%주조 L72.8100.0126.4139.8어닐링 L76.6104.6120.1135.6알루미늄 88%, 마그네슘 12%주조56.177.4101.3118.4마이어-라슬러 1940:알루미늄 93.0%, 마그네슘 7.0%108.7목록 872733734768727337347687273373476348.2  만첸, W., Z Metalik..23, 193–6, 1931 (TPRC Volume 1 페이지 478, 479 및 1447).

마이어-라슬러. 마이어-라슬러 합금은 밀도가 2.63 g cm−1이다. 마이어-라슬러, F., Metallwirtschaft. 19, 713–21, 1940 (Volume 1 페이지 478, 479 및 1464).알루미늄, 순수 204.3-205-220-237원소의 열전도도 (데이터 문서)-250214.6249.3CRC 알루미늄99.996%+ 순수 알루미늄78015502320308038104510515057306220661069007080715071307020684063505650400028502100160012501000670500400340300247237235236237240240237232226220213목록 293-29836647812345678910111213141516182025303540455060708090100150200250273300350400500600700800900  - 원소의 전기 저항률 (데이터 문서)

극저온: 4.2K에서 최대 1.858 ⋅ 1011.Amundsen, T. and Olsen T., Phil. Mag., 11 (111), 561-74, 1965 in TPRC Data Series Volume 1 page 5.

공식 값273.15K에서 3.85 ⋅ 107; 300K에서 3.45 ⋅ 107; 400K에서 2.50 ⋅ 107. 이 물질은 1.183 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-78알루미늄, 초고순도 TPRC 알루미늄99.9999% 순수 알루미늄4102820012100157001880021300229002380024000235002270020200176001170077303180[?]23801230754532414344302248237236237240237232226220213목록 12345678910111315202530405060708090100150200273.2300400500600700800900  이것은 측정된 값이 아니다.

최대 22,600 w m−1 K−1의 매우 높은 열전도율 측정값은 Fenton, E.W., Rogers, J.S. 및 Woods, S.D.에 의해 1458페이지, 41, 2026–33, 1963년 참고 문헌 570에 보고되었다. 데이터는 6~8페이지에 나열되어 있고 1페이지에 그래프로 표시되어 있으며, 펜턴과 동료는 곡선 63과 64에 있다.

다음으로 정부 권장 값이 9페이지에 나열되어 그래프로 표시되어 있다.

열물성 연구 센터. 수행 기관: 퍼듀 대학교. 통제 기관: 국방 물류국. 수많은 과학 저널 등의 문서화된 요약 및 비판적 추정. 13권에 17000페이지.질화 알루미늄 170-175http://www.goodfellow.com/E/AluminiumNitride'.html-190  산화 알루미늄  순수 26-30-35-39-40Alumina (Al2O3) - Physical, Mechanical, Thermal, Electrical and Chemical Properties - Supplier Data by Ceramaret NBS, 일반271610.58.06.65.95.65.66.07.2목록R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 73-83>Link Text슬립 주조 R 11.110.08.377.956.905.865.655.655.65목록: Kingery, TPRC II 페이지 99 곡선 7 ref.5사파이어 R 15.513.912.410.68.718.047.687.597.617.868.138.49목록: Kingery, TPRC II 페이지 96 곡선 19 ref.72 4006008001000120014001600180020002200613.2688.2703.2873.2943.21033.210931203.21258.2591.5651.2690.2775.2957.21073.21173.21257.21313.21384.214X9.21508.2 -NBS 권장 일반 값은 98% 밀도의 99.5% 순수 다결정 알루미나에 대한 것이다. 슬립 주조 값은 Kingery, W.D., J. Am Ceram. Soc., 37, 88–90, 1954, TPRC II 페이지 99 곡선 7 참조 5 페이지 1159에서 가져왔다. 사파이어 값은 Kingery, W.D. 및 Norton, F.H., USAEC Rept. NYO-6447, 1–14, 1955, TPRC II 페이지 94, 96, 곡선 19 참조 72 페이지 1160에서 가져왔다.정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다.산화 알루미늄, 다공성  22% 다공성 2.3 상수 1000-1773이것은 73페이지와 76페이지의 54번이다. Shakhtin, D.M. 및 Vishnevskii, I.I., 1957, 893-1773 켈빈 구간.암모니아, 포화  아르곤 0.016-0.01772-0.0179 298-300  현무암 스테판스 현무암샘플 NTS No. 1 R1.761.621.801.841.631.841.581.921.84샘플 NTS No. 2 R1.361.451.531.671.721.571.601.63목록로버트슨 현무암올리빈 5%, 고형도 100%* & 5MPa 압력고유: K = 2.55 W ⋅ m−1 ⋅ K−1기공 내 공기: K =1.58기공 내 물: K = 1.97목록: 로버트슨 페이지 7, 11 및 13. 5765966587047488228959641048442483529584623711762858300  이 두 개의 NTS 현무암 샘플 측정은 D.R. 스테판스, USAEC UCRL — 7605, 1–19, 1963년에 기여했다. 이 측정은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 2, 798페이지 및 799페이지에 보고되어 있다.

키이티 호라이, "암석 형성 광물의 열전도율", Journal of Geophysical Research, Volume 76, Issue 5, pages 1278 — 1308, 1971년 2월 10일.

고형도 ≡ 고체의 부피 대 전체 부피의 비율, 또는 전체 밀도 대 고체 입자 밀도의 비율, dB/dG. 로버트슨, p. 5.산화 베릴륨 218-260-300TPRC 권장42430227219614611187705747393328.324.521.519.518.016.715.615.0목록 200273.230040050060070080090010001100120013001400150016001700180019002000 권장 값은 TPRC 데이터 시리즈, 1971년 볼륨 2의 137페이지에 있다.비스무트  황동 구리 63%    -  (Cu63%, Zn37%)황동 구리 70% 109 - 121 293-296  -  (Cu70%, Zn30%)벽돌 0.15-0.6-0.69-1.31영국 2016:내부벽 (1700 kg/m3): 0.62외부벽 (1700 kg/m3): 0.841920년대 값:벽돌 #1: 0.674벽돌 #2: 0.732 293-298373.2373.2벽돌 #1: 76.32% SiO2, 21.96%Al2O3, 1.88%Fe2O3, 미량의 CaO 및 MgO, 상업용 벽돌, 밀도 1.795 g ⋅ cm−3.벽돌 #2: 76.52%SiO2, 13.67%Al2O3, 6.77%Fe2O3, 1.77%CaO, 0.42%MgO, 0.27%MnO, 지정된 밀도 없음. 설명으로 미루어 보아 TPRC는 벽돌에 잘못된 라벨을 붙인 것으로 보이며, 그렇다면 벽돌 #1은 "일반 벽돌"이고 벽돌 #2는 "붉은 벽돌"이다. Tadokoro, Y., Science Repts. Tohoku Imp. Univ., 10, 339–410, 1921, TPRC 페이지 493 & 1169.청동 2642-50 293-296  -  Sn25%(Cu89%, Sn11%)규산 칼슘  이산화 탄소 0.0146-0.01465-0.0168 (포화 액체 0.087) 298-273-300 (293)탄소 나노튜브, 벌크 2.5 (다중벽)"Carbon nanotubes : Reinforced metal matrix composites" by A.Agarwal, S.R.Bakshi and D.Lahiri, CRC Press, 2011 (ch.1, p.8, chart 1.1 : physical properties of carbon materials ) - 35 (단일벽, 무질서한 매트) - 200 (단일벽, 정렬된 매트) 300 "벌크"는 정렬되거나 무질서하게 배열된 나노튜브 그룹을 의미하며, 단일 나노튜브의 경우 "단일 탄소 나노튜브"를 참조한다.탄소 나노튜브, 단일 3180 (다중벽)-3500 (단일벽)(SWcalc.6,600-37,000) 320-300(300-100) (측면)10−16 - (탄도)108) 하나의 단일 SWNT(길이: 2.6 μm, 직경: 1.7 nm) 및 CNT에 대한 값만 해당. "단일"은 많은 나노튜브의 "벌크" 양(즉, "탄소 나노튜브, 벌크" 참조)과 대조되며, 이는 단일벽(SWNT) 또는 다중벽(CNT)일 수 있는 나노튜브 자체의 명칭과 혼동해서는 안 된다.이산화 세륨  1.701.541.000.9380.8510.765목록: TPRC II pp. 145–61292.11322.11555.91628.21969.22005.9Pears, C.D., 프로젝트 디렉터, Southern Res. Inst. Tech. Documentary Rept. ASD TDR-62-765, 20-402, 1963. TPRC Vol 2, 페이지 145, 146 및 1162콘크리트 0.8 - 1.28 - 1.65International Standard EN-ISO 10456:2007 'Building materials and products - Hygrothermal properties - Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values' - 2.5  ~61-67%CaO구리, 상업용  라이트, W. H., 석사 논문:샘플 1 L423385358311346347350360샘플 2 L353360366363365목록: TPRC I 페이지 75 곡선 129타가, M., 정기 간행물첫 번째 실행: 378두 번째 실행: 374세 번째 실행: 378네 번째 실행: 382목록: TPRC I 페이지 75 곡선 12980.0695.34115.62135.53159.46181.56198.35217.30198.53220.90240.88257.38275.40363.2363.2363.2363.2라이트, W. H., 석사 논문, 조지아 공과대학교, 1–225, 1960. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 75 및 80 곡선 129, 참조 페이지 1465.타가, 상업 등급, 99.82% 순도, 밀도 8.3 g⋅cm−3. 타가, M., [Bull?], Japan Soc. Mech. Engrs., 3 (11) 346–52, 1960. TPRC 데이터 시리즈 Vol 1, 페이지 74, 79 및 1459.구리, 순수 385-386-390-401368.7353.11970년대 값:TPRC (미국)2870138001960010500430020501220850670570514483413401398392388383377371364357350342334목록Touloukian, Powell, Ho and Klemens, Purdue Research Foundation, TPRC Data Series Volume 1 (1970): http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951935.pdf Retrieved 14:46 AM 15 May 2018 (CET).소련403Great Soviet Encyclopedia, 3rd Edition (Moscow 1976) in English Translation, New York: Macmillan Inc., 1980, volume 25 page 593.1960년대 값얇은 구리 포일*:126.8202.3295.9400.2목록Lindenfeld, P., Lynton, E.S. and Souten, R, Phys. Letter, 19--: 265, 1965 in TPRC Volume 1, pages 75 and 80 293573873151020304050607080901002002733004005006007008009001000110012001300273.150.4270.6710.9811.322  - 공식 값:273.15 K에서 6.37 ⋅ 107; 300K에서 5.71 ⋅ 107; 400K에서 4.15 ⋅ 107.Serway, Raymond, Physics for Scientists and Engineers, Saunders College Publishing, 1983, page 496.국제 어닐링 구리 표준(IACS) 순수 =1.7×10−8Ω•m=58.82×106Ω−1•m−1

주 본문: 열교환기의 구리.

TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000851 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.999% 순수 구리에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 81.

구리 열전도율에 대한 TPRC 데이터 시리즈의 138개 샘플 중 포일은 단 하나뿐이며, 이 포일은 다른 구리도 극심한 편차를 보인 매우 낮은 온도에서만 측정되었다. 1465페이지에 있는 흐릿한 참조는 Landenfeld, P., Lynton, E.A. 및 Souten, R., Phys. Letters, Volume 19 페이지 265, 1965년으로 보인다.코르크 0.04 - 0.071940년대 값:밀도=0.195 g cm−3 L0.03810.0446밀도=0.104 g cm−3 L0.03200.0400목록: Rowley, F.B. 및 기타 (TPRC II 페이지 1064 & 1067 곡선 1 & 3 ref 109).  ---222.0305.5222.0305.51940년대 값은 지정된 밀도의 오븐 건조 코르크에 대한 것이다. Rowley, F.B., Jordan, R.C. 및 Lander, R.M., Refrigeration Engineering, 53, 35–9. 1947, TPRC 페이지 1064, 1067 및 1161.면섬유 또는 플라스틱 단열재-발포  다이아몬드, 불순물 CRC 핸드북 오브 케미스트리 앤 피직스(HTTP 쿠키 필요) 273 - 293 ~위키백과에 나열된 다른 참조 (이 표는 인용되지 않을 수 있으며, 순수 원소는 원소의 화학 데이터 참조에서 가져오며, 그렇지 않으면 표 내에 연결된 페이지에 관련 참조가 나열되어야 한다) 1형 (98.1% 보석 다이아몬드) (C+0.1%N)다이아몬드, 천연   ~ 2a형 (99%12C 및 1%13C)다이아몬드, 동위원소 농축 -41,000 (99.999% 12C 계산.200,000) -104 (~80) (측면)10−16 - (탄도)108 2a형 동위원소 농축 (>99.9%12C)백운암, NTS 백운암 표본 1호 R1.081.14표본 2호 R1.271.26목록 TPRC 2 pp 811–12. 521835523833  표본 1호는 미세 입자 외관을 가졌고; 외경 2.25인치, 내경 0.375인치, 길이 12인치; 탐사 백운암 구멍 1호, 백운암 언덕 200피트 높이에서 얻음; 밀도 2.80 g cm−3. 방법: 방사형 열 흐름 [TPRC Volume 1 페이지 23a].

스테판스, D. R., USAEC UCRL — 7605. 1–19, 1963 (TPRC 데이터 시리즈 Volume 2, pp. 811–12).에폭시, 열전도성  0.682 - 1.038 - 1.384 - 4.8에클로자이트 로버트슨 에클로자이트, 5MPa0.64370.2574그래프에서 목록: 로버트슨 페이지 39 373573  옴파사이트, 비취암, 다이옵사이드에 대한 2014년 논문에서 차오 왕 등은 고압 및 고온(최대 14GPa 및 1000K)에서의 에클로자이트에 대한 보다 최근의 측정값을 보고했는데, 이 논문은 인터넷에서 무료로 구할 수 있다.Chao Wang, Akira Yoneda, Masahiro Osako, Eiji Ito, Takashi Yoshino, and Zhenmin Jin: "Measurement of thermal conductivity of omphacite, jadeite, and diopside up to 14 GPa and 1000 K: Implication for the role of eclogite in subduction slab", Journal of Geophysical Research -Solid Earth Volume 119, Issue 8, August 2014 pages 6277-6287 https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2014JB011208#jgrb50785-sec-0005-title retrieved March 13, 2020 at about 11:00 PM EST에틸렌 글라이콜 TPRC0.25490.25630.25760.25900.26030.26160.26300.2643목록CRC0.26450.26090.2695목록 280290300310320330340350288.15293.15353.15  TPRC 값은 볼륨 3의 177페이지에 게시되어 있으며, CRC 추정값은 핸드북의 E-4페이지에서 찾을 수 있다.발포 폴리스타이렌 – EPS 0.03-0.033 ((PS만)0.1-0.13) 98-298 (296)  (PS+공기+CO2+CnH2n+x)압출 폴리스타이렌 – XPS 0.029 - 0.39 98-298지방 쇠기름0.3540.175뼈 지방0.186돼지 지방0.238목록 293.2333.2293.2293.2  이 지방들은 Lapshin A.와 Myasnaya Ind., SSSR. Volume 25 (2) pp. 55–6, 1954년에 발견되었으며, TPRC 데이터 시리즈의 볼륨 2, 1072페이지에 보고되었다.유리섬유 또는 거품 유리  반려암 슬리가찬 반려암2.552.47목록일반 반려암*2.06 ± 0.2목록: 로버트슨 페이지 31의 버치와 클라크 309.4323.1300  슬리가찬 스카이에서 채취한 직경 5cm, 길이 2cm의 표본, 밀도 3.1 g ⋅ cm−1. Nancarrow, H.A., Proc. Phys. Soc. (London) 45, 페이지 447–61, 1933 (TPRC 데이터 시리즈 Volume 2 페이지 816).

이 요약은 1940년 세 가지 샘플에서 나왔다.비소화 갈륨  개스킷 판지0.210트랜사이트 P0.7700.7570.7490.7420.7390.7360.7360.7360.7330.731목록: 스미스, W.K. (TPRC II 페이지 1107 곡선 1 ref 390). 291.15338.7366.5394.3422.1449.8477.6505.4533.2560.9588.7  판지는 야우드와 캐슬의 36페이지에 있으며, 트랜사이트는 W.K. 스미스, NOTS TP2624, 1 — 10, 1961에 기여했다. [AD 263771]. 트랜사이트는 1961년에 발견되었으며, 밀도 0.193 — 0.1918 g⋅cm−1의 석면-시멘트 보드 유형이다. TPRC 데이터 시리즈, 볼륨 2, 1107페이지

고무 개스킷은 고무를 참조하라.유리 0.8-0.93 (순수 SiO21-96% SiO21.2-1.4)파이렉스 7740, 공군, 1961 P1.351.341.391.421.591.451.431.561.661.681.911.90목록: TPRC II 페이지 926-9 곡선 81파이렉스 7740, NBS, 1963 L1.111.161.221.271.331.381.43목록: TPRC II 페이지 926-9 곡선 76파이렉스 7740, NBS, 19660.580.901.111.251.361.501.621.89목록[R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, 25 November 1966, pp. 67, 68, and 89. https://www.nist.gov/data/nsrds/NSRDS-NBS-8.pdf Link text] 297300306319322322329330332336345356273.2323.2373.2423.2473.2523.2573.2100200300400500600700800 10−14-10−12-10−10 <1% 산화 철1966년 파이렉스 7740의 조성은 약 80.6% SiO2, 13% B2O3, 4.3% Na2O 및 2.1% Al2O3였다. 유사한 유리들은 20°섭씨에서 켈빈당 백만분의 3 정도의 선형 팽창 계수를 갖는다.T.M.Yarwood & F. Castle, Physical and Mathematical Tables, Glasgow: The University Press, 1970 page 38.밀도 [파이렉스 774] ≈ 32°F에서 2.210 g ⋅ cm−3. 비열: 199.817, 293.16, 366.49, 477.60, 588.72 & 699.83 켈빈에서 각각 0.128, 0.172, 0.202, 0.238, 0.266, 0.275 Cal. g−1 K−1. Lucks, C.F., Deem, H.W. 및 Wood, W.D. (TPRC V 페이지 1232-3)"Thermophysical Properties Research Center Data Series Volume 5" at https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951939.pdf retrieved February 2, 2019 at 11:20PM EST.정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다.글리세롤 0.285-0.29 300-293금, 순수 314-315-3181970년대 값:44488528201500345327318315312309304298292285목록 293-298121020100200273.2300400500600700800900  - 1970년대 값은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1(1970)의 137페이지에 있다.화강암 1.73Marble Institute of America (2 values are usually given: the highest and lowest test scores) - 3.98네바다 화강암 R1.781.951.861.741.80스코틀랜드 화강암 L3.393.39목록웨스터리 화강암2.4(63)2.2(83)2.1(44)바레 화강암2.8(23)2.5(18)2.3(10)록포트-1*3.5(57)3.0(31)2.7(12)록포트-2*3.8(07)3.2(11)2.8(37)목록: 로버트슨 페이지 35의 버치와 클라크.368523600643733306.9320.2273.15373.15473.15273.15373.15473.15273.15373.15473.15273.15373.15473.15  (72%SiO2+14%Al2O3+4%K2O 등)스코틀랜드 화강암: 이것은 애버딘셔의 메이 채석장에서 채취한 화강암이다. Nancarrow, H. A., Proc. Phys. Soc. (London). 45, 447–61, 1933, TPRC II 페이지 818 및 1172.네바다 화강암: 이 화강암은 사장석 34%v, 정장석 28%v, 석영 27%v, 흑운모 9%v로 구성되어 있다. 스테판스, D. R., USAEC UCRL-7605, 1–19, 1963, TPRC II 페이지 818 및 1172.네바다 화강암(Izett, USGS)에 대한 1960년 보고서가 인터넷에 게시되어 있지만, 거기에 있는 매우 작은 숫자들은 이해하기 어렵다.Izett, G. A., "Granite" Exploration Hole, Area 15, Nevada Test Site, NYE County, Nevada -- Interim Report, Part C, Physical Properties, January 1960>http://www.pubs.usgs.gov/tem/0836c.pdf

 로버트슨은 록포트-1이 석영 25%, 록포트-2가 석영 33%를 함유하고 있다고 말하며, 그는 보통 부피 백분율로 말한다. 로버트슨 페이지 35.화강암, ΔP 바레 화강암*습윤50 바*2.82.52.32.11000 바3.22.82.62.45000 바4.54.03.73.4건조50 바2.8(23)2.5(18)2.3(10)2.1(44)1000 바2.8(76)2.5(65)2.3(53)2.1(84)5000 바3.0(91)2.7(57)2.5(29)2.3(47)목록: 로버트슨 페이지 35, 59-61 273.15373.15473.15573.15273.15373.15473.15573.15273.15373.15473.15573.15273.15373.15473.15573.15273.15373.15473.15573.15273.15373.15473.15573.15  작은 화강암 기둥은 평균 약 1.43 ⋅ 108 뉴턴/미터2의 하중에서 파괴되었고, 이러한 종류의 암석은 약 5.6 ± 0.3 ⋅ 103 m/s (stp)의 음속, 약 2.7 g/cm3의 밀도, 그리고 100-1000°C 온도 구간에서 약 0.2~0.3 cal/g °C 범위의 비열을 가진다 [Stowe 페이지 41 & 59, 로버트슨 페이지 70 & 86].Stowe, Richard L., “Strength and Deformation Properties of Granite, Basalt, Limestone and Tuff at Various Loading Rates,” 1969, Army Engineer Waterways Experiment Station Vicksburg MS, AD0684358 at https://apps.dtic.mil/docs/citations/AD0684358 with full text at
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/684358.pdf retrieved February 9, 2019 at 6:45 PM EST.

이 특정 경우 화강암의 고형도는 0.966이다.
바는 105 Pa 또는 105 뉴턴/미터2이며, 약 5000바의 압력은 일반적으로 약 19~23킬로미터 깊이에서 발견되어야 한다.그래핀 (4840±440) - (5300±480)  물리학자들은 전자가 그래핀에서 100배 이상 빠르게 이동할 수 있음을 보여준다 흑연, 천연  25-470146-246 (종방향), 92-175 (방사형) 293 5,000,000-30,000,000 그리스, 열전도성 그리스 860 실리콘 열전달 화합물:0.668616 슈퍼 서멀 그리스 II:1.788617 슈퍼 서멀 그리스 III:1.0목록, MG 케미컬즈MG Chemicals,Thermally Conductive Grease Comparison Chart https://www.mgchemicals.com/products/greases-and-lubricants/thermal-greases/ retrieved 8 January 2019 at 10:37PM EST 233.15—473.15205.15—438.15205.15—438.15 이 열 그리스는 전기 전도율이 낮으며, 부피 저항률은 860, 8616, 8617에 대해 각각 1.5⋅1015, 1.8⋅1011, 9.9⋅109 Ω⋅cm이다. 열 그리스 860은 산화아연 충전재가 있는 실리콘 오일이며, 8616과 8617은 산화알루미늄 및 질화붕소 등 다양한 충전재가 있는 합성 오일이다. 25°C에서 그리스 860, 8616, 8617의 밀도는 각각 2.40, 2.69, 1.96 g/mL이다.헬륨 II  ≳100000 실제로는 고체-액체 경계면에서의 포논 산란이 열 전달의 주요 장벽이다.  2.2 2.2 K 이하의 초유체 상태의 액체 헬륨.집  미국 2016목재 제품 취입식, 다락방 단열재0.0440 − 0.0448Green Fiber Blow-in Attic Insulation at Home Depot 2016>http://www.homedepot.com/catalog/pdfImages/1d/1dcde6e6-eb26-47e1-8223-5f3cc1840add.pdf. Retrieved 29 March 2016 at 11:08 PM (UTC).FIBERGLAS 취입식, 다락방 단열재0.0474 − 0.0531Owens Corning, AttiCat, Product Data Sheet: http://insulation.owenscorning.com/assets/0/428/429/431/af2a2cae-f7c3-43bd-8e88-9313ed87dd2d.pdf.  Retrieved 29 March 2016 at 11:10 PM (UTC).핑크 FIBERGLAS 유연 단열재0.0336 − 0.0459Owens Corning, EcoTouch Product Data Sheet: http://insulation.owenscorning.com/assets/0/428/429/431/b507cdf1-d1f4-4e08-930f-9d5e88c6b6ce.pdf.  Retrieved 29 March 2016 at 11:11 PM (UTC).영국콘크리트:일반 1.28(2300 kg/m3) 1.63(2100 kg/m3 일반 바닥) 1.40(2000 kg/m3 일반 바닥) 1.13(중간 1400 kg/m3)0.51(경량 1200 kg/m3) 0.38(경량 600 kg/m3) 0.19(기포 500 kg/m3) 0.16석고:(1300 kg/m3) 0.50(600 kg/m3) 0.16목재:목재 (650 kg/m3) 0.14목재 바닥재 (650 kg/m3) 0.14목재 서까래 0.13목재 바닥 장선 0.13기타:규산 칼슘 보드 (600 kg/m3) 0.17발포 폴리스티렌 0.030 −0.038합판 (950 kg/m3) 0.16암면 0.034 −0.042목록Leeds Beckett University, Virtual Maths: http://www.virtualmaths.org/activities/topic_data-handling/heatloss/resources/thermal-conductivity-of-building-materials.pdf.  Retrieved 29 March 2016 at 11:12 PM (UTC).벽판, 벽판 참조.1960년대 값건조 제로 – 황마 또는 종이 사이의 카폭밀도 0.016 g cm−3, TC=0.035 W⋅m−1K−1헤어 펠트 – 펠트화된 소털밀도 0.176 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1밀도 0.208 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1발삼 울 – 화학 처리된 목재 섬유밀도 0.035 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1헤어인술 – 50% 털 50% 황마밀도 0.098 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1암면 – 암석으로 만든 섬유질 재료밀도 0.096 g cm−3, TC=0.037 W⋅m−1K−1밀도 0.160 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1밀도 0.224 g cm−3, TC=0.040 W⋅m−1K−1유리솜 – 말린 파이렉스 유리밀도 0.064 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1밀도 0.160 g cm−3, TC=0.042 W⋅m−1K−1코르크판 – 추가 바인더 없음밀도 0.086 g cm−3, TC=0.036 W⋅m−1K−1밀도 0.112 g cm−3, TC=0.039 W⋅m−1K−1밀도 0.170 g cm−3, TC=0.043 W⋅m−1K−1밀도 0.224 g cm−3, TC=0.049 W⋅m−1K−1코르크판 – 아스팔트 바인더 포함밀도 0.232 g cm−3, TC=0.046 W⋅m−1K−1옥수수대 속대 판: 0.035 − 0.043측백나무밀도 0.465 g cm−3, TC=0.097 W⋅m−1K−1소나무밀도 0.513 g cm−3, TC=0.112 W⋅m−1K−1마호가니밀도 0.545 g cm−3, TC=0.123 W⋅m−1K−1버지니아 소나무밀도 0.545 g cm−3, TC=0.141 W⋅m−1K−1참나무밀도 0.609 g cm−3, TC=0.147 W⋅m−1K−1단풍나무밀도 0.705 g cm−3, TC=0.159 W⋅m−1K−1목록Bureau of Standards Letter Circular No. 227, nd., in Weast, R. C., Editor-in Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-68, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 1967, page E-5.미국 2016: 오웬스 코닝의 유연 단열재에는 표면 처리된 유리솜 및 알루미늄 호일 롤이 포함된다. 1960년대 값: 측백나무부터 단풍나무까지의 모든 열전도율은 나뭇결에 수직 방향으로 주어졌다.수소  0.1819  290 실온의 수소 가스.얼음 1.6-2.1-2.2-2.22역사적 얼음 권위자반 뒤저 19292.092.1612.2322.3032.3742.445최 & 오코스/보날레스 1956 — 20172.21992.38542.63222.96033.36953.8601랫클리프/보날레스 1962 — 20172.09142.29732.54312.84103.20863.6723목록Bonales, A.C., Rodriguez & P.D. Sanz, Thermal conductivity of ice prepared under different conditions International Journal of Food Properties, 20:sup1, 610-619, (2017) DOI: 10.1080/10942912.2017.1306551 at https://doi.org/10.1080/10942912.2017.1306551.  Retrieved January 20, 2019 at 7:12 PM EST.클라크, S.P. Jr., 1966*2.0922.552목록: 클라크, S.P. Jr. (로버트슨 p. 58)Robertson, Eugene C., Thermal Properties of Rocks, United States Department of the Interior Geological Survey, Open-File Report 88-441, 1988 at https://pubs.usgs.gov/of/1988/0441/report.pdf Retrieved January 24, 2019 at 12:08 AM EST 293 - 273273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15253.15233.15213.15193.15173.15273.15143.15  보날레스는 그의 게시된 공식이 그의 오래된 권위자들과 일치하지만, 최근의 (그리고 그들 중 보날레스도 포함) 연구자들은 낮은 온도에 도달하는 얼음이 냉각 속도를 기억한다고 믿게 되었다고 말한다.Ahmad, N., Thermal Conductivity of Ice in Physica Status Solidi B 181, 37 (1994) at https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pssb.2221810104?purchase_referrer=www.google.com&tracking_action=preview_click&r3_referer=wol&show_checkout=1 Retrieved January 20, 2019 at 7:24 PM EST.

공식은 다음과 같다: 1)반 뒤저: k=2.09(1–0.0017 T(°C)); 2)최 & 오코스: k=2.2199-6.248 ⋅ 10−3 T(°C) + 1.0154 ⋅ 10−4 T(°C)2; 3)랫클리프: k=2135 T(K)−1.235.

k는 w ⋅ m−1 ⋅ K−1로 주어진다.

정오표: 그들이 말하는 것과는 달리 보날레스와 산츠의 공식은 그들의 데이터에 맞지 않으며, 또한 그들의 공식이 오타이고 최와 오코스가 선형 함수를 만들지 않았기 때문에 최와 오코스의 결과와도 일치하지 않는다. 대신 보날레스 데이터의 일부에 맞는 공식은 k ≈ 2.0526 - 0.0176TC이며, 그들이 S615페이지에서 말하는 k = -0.0176 + 2.0526T가 아니다. 또한 그들이 게시한 알렉시아데스와 솔로몬의 값은 S611페이지 표 1에 게시한 다른 공식에 맞지 않으며, 거기에 맞는 공식은 k = 2.18 - 0.01365TC이며, k = 2.18 - 0.01365TK가 아니다.

클라크 얼음의 밀도는 0.9 g/cm−3이다. 로버트슨 페이지 58.인화 인듐  단열 벽돌  셰필드 포터리, 2016: NC-23 0.190.200.230.26 NC-26 0.250.260.270.30 NC-28 0.290.320.330.36목록Sheffield Pottery,Link Text1940년대 용광로: 1.581.551.53목록533811108913665338111089136653381110891366636.2843.21036.2셰필드 포터리: 표준 ASTM 155 등급, 2006년 5월 10일:NC-23, 냉간 압축 강도=145 lbs/inch2, 밀도=36 lbs/ft3NC-26, 냉간 압축 강도=220 lbs/inch2, 밀도=46 lbs/ft3NC-28, 냉간 압축 강도=250 lbs/inch2, 밀도=55 lbs/ft3---1940년대 용광로: Kolechkova, A. F. and Goncharov, V. V., Ogneupory, 14, 445–53, 1949, TPRC 페이지 488, 493 및 1161.철, 순수 71.8-72.7-79.5-80-80.2-80.455.434.6TPRC1492242973714425135806457059978145553722652041681461329483.580.369.461.354.748.743.338.032.629.729.927.928.229.930.931.8목록소련86.5 293-298-300573127323456789102030405060708090100200273.230040050060070080090010001100118311831200130014001500273.15  - TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.0327 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.998% 순수 철에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 169.주철 타도코로 주철*백주철12.813.314.314.517.3회주철29.529.730.030.131.1목록: Tadokoro, 곡선 39 & 40 (TPRC Vol. I, pp 1130–31)도널드슨 주철*48.548.146.947.346.946.0목록: Donaldson, 곡선 1 (TPRC Vol. I, pp 1129 & 1131) 303.2323.2362.2373.2425.2303.2323.2361.2373.2427.2353.70376.70418.20429.70431.70447.20  (Fe+(2–4)%C+(1–3)%Si)

열전도율 외에 보일러 회사는 계면 열전달 계수 Q도 가지고 있으며, 쿠르가노프는 튜브를 흐르는 물의 Q ≈ 500 - 1200 W/(m2K)라는 단순화된 값을 게시했다.Kurganov, V., A., in Thermopedia at http://www.thermopedia.com/content/841/ retrieved on January 30, 2019 at about 5:35 PM EST.

이 타도코로 철은 각각 3.02% C, 0.089% Cu, 0.53% Mn, 0.567% P, 0.074% S, 0.57% Si (백주철) 및 3.08% C, 0.136% Cu, 0.44% Mn, 0.540% P, .074% S 및 0.58% Si (회주철)이다.

이에 비해 도널드슨 철은 2.80% C, 0.10% Mn, 0.061% P, 0.093% S 및 0.39% Si이다. 흑연 탄소 0.76%와 복합 탄소 2.04%를 함유하며, 열전도율 측정값에는 2%의 오차 추정치가 있다. Tadokoro, Y., J., Iron Steel Inst. (Japan), 22, 399 — 424, 1936 및 Donaldson, J.W., J. Iron Steel Inst. (London), 128, p. 255-76, 1933.금속 비금속 라미네이트 테일러 I두께 0.014인치 (0.356 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개: 밀도 7.36 g cm−3; 0 — 132 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.512 w m−1 K−120 psi 0.74840 psi 0.84660 psi 0.90680 psi 0.925100 psi 0.965120 psi 0.992132 psi 1.02120 psi 1.00100 psi NA*80 psi 0.98460 psi 0.94540 psi 0.90620 psi 0.8460 psi 0.591테일러 II두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 니스를 칠한 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.51 g cm−3; 0 — 128 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.433 w m−1 K−120 psi 0.80740 psi 0.96560 psi 1.0480 psi 1.10100 psi 1.18120 psi 1.24128 psi 1.26120 psi 1.26100 psi 1.2280 psi 1.1860 psi 1.1440 psi 1.1020 psi 0.9840 psi 0.630테일러 III두께 0.0172인치 (0.4368 mm)의 실리콘 강철 포일 30개; 밀도 7.79 g cm−3; 0 — 125 psi 압력 범위에서 358.2 K 근처 온도에서 측정:0 psi 0.496 w m−1 K−110 psi 0.74822.5 psi 0.945125 psi 1.65100 psi 1.5980 psi 1.5447 psi 1.3820 psi 1.140 psi 0.709목록: Taylor, T.S., Elec. World, 76 (24), 1159 — 62, 1920.   *데이터 시리즈 보고서에 따르면 테일러 I 라미네이트는 하강 시 100 psi에서 열전도율이 0.0996 w cm−1 K−1였는데, 이는 명백한 오타이다 [NA]. 0.00996 w cm−1 K−1 = 0.996 w m−1 K−1가 맞을 것이다. TPRC Volume 2, pp 1037–9.납, 순수 34.7-35.0-35.329.8TPRC27704240340022401380820490320230178146123107948477665950.747.745.143.539.636.635.535.233.832.531.2목록소련35.6 293-298-30057312345678910111213141516182025304050100200273.2300400500600273.15  - TPRC 목록은 잘 어닐링된 99.99%+ 순수 납과 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000880 μΩ cm에 대한 TPRC 추정치이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 191.이 물질은 7.193 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-87.석회암 1.26 - 1.33인디애나 석회암 R1.191.211.191.111.121.071.030.620.570.54목록Touloukian, Y.S., Powell, R.W., Ho, C.Y. and Klemens, P.G. Thermophysical and Electronic Properties Information and Analysis Center Lafayette In, TPRC Data Series Volume 2, (1971) pages 820-822>PDF at https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA951936.pdf retrieved on June 13, 2024 at 11:43 AM PST.퀸스톤 회색 L1.431.411.401.33목록1.43일반 석회암 R*기공 내 공기고형도 = 1.0: K = 2.67*고형도 = 0.9: K = 2.17고형도 = 0.8: K = 1.72고형도 = 0.7: K = 1.32기공 내 물고형도 = 1.0: K = 2.97고형도 = 0.9: K = 2.52고형도 = 0.8: K = 2.12고형도 = 0.7: K = 1.77목록: 로버트슨 공식 6 및 페이지 10&16. ----47255368381395210131075118112531324395.9450.4527.6605.4300대부분 CaCO3이며, "인디애나 석회암"은 98.4% CaCO3, 1% 석영, 0.6% 적철석이다.이에 비해 퀸스톤 회색은 22% MgCO2를 함유한 백운암과 방해석의 혼합물이다. 밀도=2.675 g cm−3. Niven, C.D., Can J. Research, A18, 132–7, 1940, TPRC 페이지 821 및 1170.

일반 석회암 R은 비교적 순수한 다결정 방해석이며, 고형도는 고체 입자 부피를 전체 부피로 나눈 값이고, K는 W⋅m−1⋅K−1 단위의 열전도율이다.망가니즈 7.81 순수 금속 중 가장 낮은 열전도율대리암 2.07-2.08-2.94 메테인 0.030-0.03281 298-273암면 단열재  293-298니켈 90.9-91 질소, 순수 0.0234-0.024-0.02583-0.026 293-298-300(N2) (1 atm)노라이트 2.7 ± 0.4목록: Robertson 페이지 31의 Misener 등. 300 이 요약은 1951년 5개의 샘플에서 나왔다.산소, 순수 (가스) 0.0238-0.024-0.0263-0.02658 293-298-300 (O2) (1 atm)기름 변압기 오일CRC 오일일반0.177약한 열0.132목록Weast, R. C., Editor-in Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th Edition, 1967-68, Cleveland: The Chemical Rubber Co., 1967, page E-5.야우드와 캐슬0.135Yarwood and CastlePhysical and Mathematical Tables 3rd edition, Glasgow UK: The University Press 1970 343.15 — 373.15303.15 — 373.15273.15  야우드와 캐슬은 37페이지에 변압기 오일을 기재했다.종이 일반 종이Engineeringtoolbox0.05야우드와 캐슬0.125기름을 머금은 종이0.180 — 0.186 298291.15294.7 — 385.2  기름을 머금은 종이는 두께 약 0.05인치였으며, 약 2 PSI의 압력 하에 놓였다. TPRC Volume 2, 1127페이지.야우드와 캐슬은 36페이지에 그들의 종이 열전도율을 기재했다.펄라이트, (1 atm)  펄라이트 부분 진공  소나무속  0.08860.09130.09390.09660.09940.102목록222.0238.7255.4272.2288.9305.5밀도=0.386 g cm−3. Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrigeration Engineering, 53, 35–9, 1947, TPRC 페이지 1083 및 1161.플라스틱, 섬유 강화 0.23 - 0.7 - 1.06 293 - 296 10−15 - 100 10-40%GF 또는 CF폴리에틸렌, 고밀도 0.42 - 0.51 중합체, 고밀도 0.33 - 0.52  10−16 - 102중합체, 저밀도 0.04 - 0.16 - 0.25 - 0.33 293 - 296 10−17 - 100폴리우레탄 폼  도자기, 전기 도자기 1940년대 값샘플 11.90 — 2.27샘플 21.40 — 2.15샘플 31.84 — 2.24 388.2 — 1418.2395.2 — 1456.2385.2 — 1396.2  초기 재료는 19.0 플린트, 37.0 장석, 7.0 에드가 플라스틱 카올린, 22.0 에드가 노카브 점토, 15.0 켄터키 옛 광산 No. 4 볼 점토로, 15시간 동안 볼 밀링하여 슬립 주조하고 1250°C에서 소성했다; 25% 개방 기공; 겉보기 밀도 2.5 g ⋅ cm−3. Norton, F.H. 및 Kingery, W.D., USAEC Rept. NYO — 601, 1 — 52, 1943 (TPRC Vol. 2 페이지 937)프로필렌글리콜  293.15 — 353.15  이 소문 값은 핸드북 오브 케미스트리 앤 피직스 48판의 E-4페이지에 게시되어 있다.휘석암 4.3 ± 0.1목록: Birch and Clark (Robertson, page 31). 300 이 요약은 1940년 2개의 샘플에서 나왔다.석영, 단결정 12  c축에, 06.8  c축에럿거스 대학교11.1  c축에, 5.88  c축에9.34  c축에, 5.19  c축에8.68  c축에, 4.50  c축에목록[Engineering Research Bulletin No. 40, Rutgers University (1958) quoted by Weast, R.C., Editor-in-Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th edition, Cleveland: The Chemical Rubber Publishing Co. 1967-1968, page E-5.]NBS6.00  c축에, 3.90  c축에5.00  c축에, 3.41  c축에4.47  c축에, 3.12  c축에4.19  c축에, 3.04  c축에목록 311366422500600700800언급된 권위자들은 여기에 미터법 번역으로 인용된 세 자리 숫자로 일부 값을 보고했지만, 세 자리 측정값을 시연하지는 못했다.R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 69, 99>Link Text정오표: NSRDS-NBS-8 PDF에 있는 번호가 매겨진 참조는 TPRC 데이터북 볼륨 2의 끝 부분에 있으며, 볼륨 3의 어딘가에 있다고 되어 있지만 그렇지 않다.석영, 용융, 또는 유리질 실리카, 또는 용융 실리카 1.46-31.4영국 0.841.051.201.321.411.48목록[Ratcliffe, E.H., National Physical Laboratory, Teddington, Middlesex, England, quoted by Weast, R.C. Editor-in-Chief, Handbook of Chemistry and Physics, 48th edition, 1967-1968, Cleveland: Chemical Rubber Publishing Co., page E6.]미국 0.521.131.231.401.421.501.531.591.731.922.172.482.873.344.004.806.18목록R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, page 99>Link Text 29332312317322327332337310020022329332337340050060070080090010001100120013001400  - 10−16석영, 분말  코작 19520.1840.2090.2300.259 시넬니코프 19580.02890.03350.03560.0410.04480.05150.06690.07530.08120.0837목록: TPRC II 페이지 177-180 483.2588.2673.2313.2373.2473.2571.2617.2667.2713.2811.2863.2868.2코작의 입자 크기는 0.3~1mm였고, 밀도는 0.54g ⋅ cm−3였다. Kozak, M.I. Zhur. Tekh. Fiz., 22 (1), 73–6, 1952. 이에 비해 시넬니코프 분말은 진공 상태의 분말이며, 입자 크기는 100~200마이크로미터이고, 분말 밀도는 1.35 g/cm−3이다. Sinel'nikov, N.N. and Filipovich, V.N., Soviet Phys. Tech., 3, 193–6, 1958. TPRC 기록에는 시넬니코프 진공에 대한 부분이 흐릿하게 나와 있는데, 아마도 5 ⋅ 10−5 mmHg일 것으로 보인다.
TPRC 페이지 177–180, Volume 2, 곡선 62 및 65, 참조 번호 각각 326 및 327.Touloukian, Y.S., Powell, R.W., Ho, C.Y. and Klemens, P.G. Thermophysical and Electronic Properties Information and Analysis Center Lafayette In, TPRC Data Series Volume 2, (1971)>PDF at https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951936.pdf retrieved on February 2, 2019 at 5:23 AM EST.석영, 슬립 주조  첫 번째 실행0.340.390.450.510.62 두 번째 실행0.630.660.69목록Mason, C.R., Walton, J.D., Bowen, M.D. and Teague, W.T. (1959) in R.W.Powell, C.Y.Ho and P.E.Liley, Thermal Conductivity of Selected Materials, NSRDS-NBS 8, Issued 25 November 1966, pages 99, 103>Link Text 7009001100130090010001100초벌 도자기처럼 시작했을 이 재료는 용융 실리카로 슬립 주조되었다. 그 후 333 K에서 4일 동안 건조된 후 테스트되었다. 직경 9인치, 두께 1인치, 밀도 1.78 ⋅ cm−3였다. 첫 번째 실행은 1317K까지 진행되었고, 두 번째 실행에서는 동일한 단열재가 더 전도성이 있음을 입증했다. 1959년.세쿼이아 껍질  전체: 밀도=0.0641 g cm−3 L0.02860.03070.03300.03560.03790.0407잘게 썬 것: 밀도=0.0625 g cm−3 L 0.0107목록222.2239.2255.5272.1288.8305.3318.7전체: Rowley, F. B., Jordan, R. C. 및 Lander, R. M., Refrig. Eng., 50, 541–4, 1945, TPRC 페이지 1084 및 1172.잘게 썬 것: Wilkes, G. B., Refrig. Eng., 52, 37–42, 1946, TPRC 페이지 1084 및 1162.쌀겨 (재) 쌀겨 (전체) 암석, 장석질 화성암 기공 내 공기, 5 MPa*고형도* = 120%v 석영: 2.2140%v 석영: 2.97<60%v 석영: 3.72고형도 = 0.920%v 석영: 1.8040%v 석영: 2.4160%v 석영: 3.02기공 내 물, 5 MPa고형도 = 120%v 석영: 2.8340%v 석영: 4.1460%v 석영: 5.46고형도 = 0.920%v 석영: 2.4140%v 석영: 3.4760%v 석영: 4.54목록: 공식 값 (6), 페이지 10, 로버트슨. 300  *5 MPa는 5 ⋅ 106 파스칼 또는 5 ⋅ 106 뉴턴/미터2 또는 약 50기압 압력이다.*고형도 ≡ 고체 부피 대 벌크 부피의 비율, 또는 벌크 밀도 대 고체 입자 밀도의 비율 dB/dG.기호: %v는 부피 백분율이다.암석, 고철질 화성암 기공 내 공기, 5 MPa고형도 = 10 %v OPA*: 1.505 %v OPA : 1.5810%v OPA: 1.6520%v OPA: 1.80<30%v OPA: 1.95고형도 = 0.90 %v OPA : 1.255 %v OPA : 1.3110%v OPA: 1.3720%v OPA: 1.4930%v OPA: 1.62기공 내 물, 5 MPa고형도 = 10 %v OPA : 1.845 %v OPA : 1.9610%v OPA: 2.0920%v OPA: 2.3430%v OPA: 2.59고형도 = 0.90 %v OPA : 1.635 %v OPA : 1.7310%v OPA: 1.8320%v OPA: 2.0430%v OPA: 2.24목록: 공식 값 (6), 페이지 10, 로버트슨. 300  *OPA는 어떤 비율의 감람석, 휘석 및 각섬석이다.고무 CRC 고무, 92%, nd0.16그리피스 천연 고무 19230.134헤이즈 합성 고무 1960시오콜 ST0.268켈-F 37000.1170.1130.1130.113카르복시 고무, 파이어스톤 부타프렌 T0.2550.2380.197목록 그리피스 및 헤이즈 곡선 11, 41, 43 & 56 (TPRC II pp 981–984) 303298.2310.9310.9422.1477.6533.2310.9422.1477.6 ~ 데이터 수집에 있는 목록화된 합성 고무와 그 이상은 Hayes, R.A., Smith, F.M., Kidder, G.A., Henning, J.C., Rigby, J.D. 및 Hall, G.L., WADC TR 56-331 (Pt.4), 1–157, 1960 [AD 240 212]에 기여했다.모래, 허드슨 강 목록: 로버트슨 페이지 58 303.15이 샘플의 밀도는 1.36 g/cm3이다.사암 1.83 - 2.902.1 - 3.9 ~95-71%SiO2~98-48%SiO2, ~16-30% 공극률실리카 에어로젤 0.003 (탄소 흑색9%~0.0042 Thermal Properties - Silica Aerogels)-0.008-0.017-0.02-0.03 98 - 298 유리 발포은, 순수 406-407-418427-429-4301970년대 값:TPRC394078301720016800510019301050700550497471460450432430428427420413405397389382목록소련429 293298-300125102030405060708090100150200273.2300400500600700800900273.15  -  모든 금속 중 가장 높은 전기 전도도TPRC 권장 값은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000620 μΩ⋅cm을 가진 잘 어닐링된 99.999% 순수 은에 대한 것이다. TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1, 페이지 348 (1970).은, 스털링 361눈, 건조 0.05-0.11-0.25 염화 나트륨 35.1 - 6.5 - 4.85 80 - 289 - 400흙, 유기물 함유 건조 0.15Soil Sci Journals -1.15-2  구성이 다를 수 있다흙, 포화 0.6-4  구성이 다를 수 있다흙, 온대  안데르슬란트 흙모래 흙건조 밀도= 1200 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.90 W ⋅ m−1 ⋅ K−140% 포화: K= 1.05 60% 포화: K= 1.15  80% 포화: K= 1.20건조 밀도= 1400 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.09 40% 포화: K= 1.30 60% 포화: K= 1.44 80% 포화: K= 1.54건조 밀도= 1600 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.29 40% 포화: K= 1.58 60% 포화: K= 1.76 80% 포화: K= 1.88건조 밀도= 1800 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 1.50 40% 포화: K= 1.90 60% 포화: K= 2.15 80% 포화: K= 2.31실트 및 점토 흙건조 밀도= 1200 kg ⋅ 미터−320% 포화: K= 0.54 W ⋅ m−1 ⋅ K−140% 포화: K= 0.76 60% 포화: K= 0.90 80% 포화: K= 1.00건조 밀도= 1400 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.59 40% 포화: K= 0.86 60% 포화: K= 1.04 80% 포화: K= 1.15건조 밀도= 1600 kg ⋅ 미터−3 20% 포화: K= 0.61 40% 포화: K= 1.00 60% 포화: K= 1.23 80% 포화: K= 1.39건조 밀도= 1800 kg ⋅ 미터−320% 포화: K= 0.65 40% 포화: K= 1.08 60% 포화: K= 1.39 80% 포화: K= 1.62차트: Andersland and Anderson (Farouki, 그림 152 페이지 106 및 148 페이지 104)Farouki, Omar T., Thermal Properties of Soils, CRREL Monograph 81-1, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering Laboratory, Hanover New Hampshire, December 1981 at https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31210018605970;view=1up;seq=3 retrieved January 28, 2019 at 2:19 AM EST.드 브리스 흙광물; 밀도 2.65 g cm−3: K = 2.93유기물; 밀도 1.3 g cm−3: K = 0.251흙, 광물, 건조; 밀도 1.50 g cm−3: K = 0.209흙, 광물, 포화; 밀도 1.93 g cm−3: K = 2.09흙, 유기물, 건조; 밀도 0.13 g cm−3: K = 0.033흙, 유기물, 포화; 밀도 1.03 g cm−3: K = 0.502목록de Vries, D. A. and Peck, A. J., "On the Cylindrical Probe Method of Measuring Thermal Conductivity With Special Reference to Soils. I. Extension of Theory and Discussion of Probe Characteristics," Australian Journal of Physics, 11 (2), [pp 255-71] page 262, 1958> http://www.publish.csiro.au/?act=view_file&file_id=PH580255.pdf.  Retrieved 29 March 2016 at 9:17 PM (UTC).히가시 흙 (물 함유 r)*느슨하게 포장됨r = 0.0: K= 0.255 W ⋅ m−1 ⋅ K−1r = 0.2: K= 0.534r = 0.4: K= 0.883r = 0.6: K= 1.162촘촘하게 포장됨r = 0.0: K= 0.372r = 0.2: K= 0.697r = 0.4: K= 1.127r = 0.6: K= 1.627목록: 히가시 아키라; 홋카이도 대학교 도서관Higashi, Akira, On the Thermal Conductivity of Soil, Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series 2, Physics, 4_P21-28, 1951-02 at https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34185/1/4_P21-28.pdf retrieved January 26, 2019 at 12:08 AM, EST.케르스텐 흙실트-점토 흙1.28 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 0.89 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K = 1.11.44 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.0100% 포화: K = 1.31.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.2100% 포화: K = 1.5모래 흙1.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K = 2.0목록: Kersten in Farouki, figures 146 & 150, pp. 103 & 105293.2277.59인용된 안데르슬란트 차트에는 쉬운 측정을 위한 해당 수분 함량 백분율이 포함되어 있다.TPRC 데이터 북은 유기성 및 건조 광물성 토양의 열전도율에 대해 각각 0.0251 및 0.0109 W⋅cm−3⋅Kelvin−1 값을 인용하고 있지만, 원본 기사는 인용된 저널 웹사이트에서 무료로 제공된다. 오류: TPRC Volume 2 페이지 847 및 1159. 저널 아카이브.또한 존 웹, "토양의 열전도율" 1956년 11월, Nature Volume 178, 페이지 1074–1075, 그리고 M.W. 마코프스키, "토양의 열전도율" 1957년 4월, Nature Volume 179, 페이지 778-779와 같은 드 브리스의 권위자들이 있으며, 최근에는 난 장 박사와 왕 자오유 박사의 "토양 열전도율 및 예측 모델 검토" 2017년 7월, International Journal of Thermal Sciences Volume 117 페이지 172–183이 있다.

r ≡ 물 질량 대 건조 토양 질량의 비율. 히가시 흙.흙, 동결, 포화 이하 히가시 흙 흙 'A, 검은 경작지, 0 — 10 cm 깊이건조: K = 0.488 W ⋅ m−1 ⋅ K−1포화: K = 3.151흙 B, 갈색 심토, 25 — 30 cm 깊이건조: K = 0.232포화: K = 2.604흙 C, 황갈색 심토, 50 — 60 cm 깊이건조: K = 0.290포화: K = 2.279목록: 히가시 아키라, 홋카이도 대학교 도서관Higashi, Akira, Thermal Conductivity of Frozen Soil, Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University, Series 2, Physics 4_P95-106, 1952-3 at https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/34198/1/4_P95-106.pdf retrieved January 26, 2019 at 12:12 AM EST.케르스텐 흙모래 흙1.60 g ⋅ cm−3 건조50% 포화: K = 1.7 W ⋅ m−1 ⋅ K−1100% 포화: K > 3.17목록: Kersten (Farouki, 그림 151 페이지 105). 268.15 ± 2K269.26  히가시 이상 현상: 100페이지 표 III에 열전도율로 표시된 매우 높은 c 값은 낮은 자릿수의 크기를 가졌다면 논문의 주제에 대략적으로 부합할 것이다. 건조 토양이 99페이지 표 I에서 102-3페이지 표 IV로 갈수록 훨씬 가벼워지는 이유는 표 I에 비중병 밀도가 있기 때문이라고 설명된다.

토양의 열전도율에 대해 더 알아볼 이유가 있다고 생각하는 독자들을 위해, 육군 한랭지 연구 및 공학 연구소에서 무료로 제공된다. 전체 내용은 파루키 참조 각주에 있으며, 그래프와 공식이 함께 제공된다.

쉽게 설명하면, lb/ft3은 약 0.01601846 g/cm3이고, Btu in./ft2 hr °F는 약 0.14413139 W ⋅ m−1 ⋅ K−1이다.흙, 동결, 포화 이상 히가시 흙흙 Ar* = 0.7: K = 3.953 W ⋅ m−1 ⋅ K−1흙 Br = 0.8: K = 3.348목록 268.15 ± 2K  이 두 샘플에서 매우 더러운 종류의 얼음은 일반 얼음보다 거의 두 배 빠른 속도로 열을 전도한다. *r ≡ 물 질량 대 건조 질량의 비율.땜납, Sn/63% Pb/37% 50무연 땜납, ,  (SAC) ~60강철, 탄소 36-43 50.2-54영국 중간 강철, 1933CS 81: 0.1% C, 0.34% Mn67.466.164.9CS 91: 0.26% C, 0.61% Mn56.155.254.4CS 92: 0.44% C, 0.67% Mn54.052.751.9목록: Naeser, G. (TPRC I pp 1186–90, 곡선 81, 91 및 92)공구강, 1.41% C, 0.23% Mn, 0.158% Si L수냉30.531.031.8150°C에서 템퍼링 및 공랭32.232.232.8200°C에서 템퍼링 및 공랭33.133.933.5250°C에서 템퍼링 및 공랭36.836.437.2300°C에서 템퍼링 및 공랭37.738.538.1350°C에서 템퍼링 및 공랭38.138.538.9목록: Hattori, D., J. Iron Steel Inst. (London) 129 (1), 189–306, 1934 (TPRC I pp 1115–1120 곡선 61-66) 293-298373.2473.2573.2373.2473.2573.2373.2473.2573.2355.70374.20390.20360.70376.70389.70366.20401.70427.20364.20395.70424.70365.70393.20427.20369.20390.70432.20 (Fe+(1.5-0.5)%C)강철, 스테인리스 16.3http://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-302.htmlhttp://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-304.htmlhttp://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-310.htmlhttp://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-316.htmlhttp://www.goodfellow.com/E/Stainless-Steel-AISI-321.html-16.7-18-24   -  (Fe, Cr12.5-25%, Ni0-20%, Mo0-3%, Ti0-미량)스티로폼-발포 폴리스타이렌 다우 케미컬 0.033-0.036K. T. 유셀 외 0.036-0.046섬장암 목록: Birch and Clark (Robertson, page 58). 300 이 요약은 1940년 한 샘플에서 나왔다.열 그리스  - 3.0열 테이프 이산화 토륨  3.683.122.842.662.54목록10001200140016001800권장 값, TPRC, 다결정, 99.5% 순수, 98% 밀도, 198페이지주석  TPRC20400 c축에, 14200  c축에, 18300 P*36000 c축에, 25000  c축에, 32300 P33100 c축에, 23000  c축에, 29700 P20200 c축에, 14000  c축에, 18100 P13000 c축에, 9000  c축에, (11700) P8500 c축에, 5900  c축에, (7600) P5800 c축에, 4000  c축에, (5200) P4000 c축에, 2800  c축에, (3600) P2900 c축에, 2010  c축에, (2600) P2150  c축에, 1490  c축에, (1930) P1650 c축에, 1140 c축에, (1480) P1290 c축에, 900  c축에, (1160) P1040 c축에, 20  c축에, (930) P850  c축에, 590  c축에, (760) P700  c축에, 490  c축에, (630) P590  c축에, 410  c축에, (530) P450  c축에, 310  c축에, (400) P360  c축에, 250  c축에, (320) P250  c축에, 172  c축에, (222) P200  c축에, 136*  c축에, (176) P167  c축에, 116  c축에, (150) P(150) c축에, (104)  c축에, (133) P(137) c축에, (95)  c축에, (123) P(128) c축에, (89)  c축에, (115) P(107) c축에, (74)  c축에, (96) P(98.0) c축에, (68.0)  c축에, (88.0) P(95.0) c축에, (66.0)  c축에, (85.0) P(86.7) c축에, (60.2)  c축에, (77.9) P(81.6) c축에, (56.7)  c축에, (73.3) P(75.9) c축에, (52.7)  c축에, 68.2 P(74.2) c축에, (51.5)  c축에, 66.6 P69.3 c축에, 48.1  c축에, 62.2 P66.4 c축에, 46.1  c축에, 59.6 P목록소련68.2 1234567891011121314151618202530354045507090100150200273.2300400500273.15  *P 전도율은 다결정 주석의 전도율이다.TPRC 주석은 잔류 전기 저항률 ρ0=0.000120, 0.0001272 및 0.000133 μΩ cm인 잘 어닐링된 99.999%+ 순수 백주석으로, 단결정에 대해 c축에 수직  및 평행  방향으로, 그리고 다결정 주석 P에 대해 각각 측정되었다. 권장 값은 상온 근처에서 3% 이내, 다른 온도에서는 3%에서 [알 수 없음] 이내로 정확한 것으로 추정된다. 괄호 안의 값은 외삽, 보간 또는 추정된 값이다.*온라인 기록에 따르면 30 켈빈에서 c축에 평행한 열전도율이 1.36 W⋅cm−1 K−1 및 78.0 Btu hr−1 ft−1 F−1로 게시되어 있는데, 이는 잘못된 것이다. 또한 사본이 너무 흐릿하여 실제로는 1.36 W−1 cm−1 K−1 및 78.6 Btu hr−1 ft−1 F−1를 의미하며, 비서가 책상에 서류 더미가 많아 청소할 시간이 지나서 발생한 오타라는 인상을 준다. 이 경우 다국어 표현은 완벽하게 일치한다. TPRC 데이터 시리즈 Volume 1, 페이지 408.이 물질은 3.722 켈빈 이하의 온도에서 초전도 (전기) 상태이다. 웨스트 페이지 E-75.타이타늄, 순수 15.6-19.0-21.9-22.5 293-300  - 타이타늄 합금    (Ti+6%Al+4%V)텅스텐, 순수  14409710208텅스텐11898 11010010002000 벽판 (1929)  0.06400.05810.0633목록322.8Stiles, H., Chem. Met. Eng.,36, 625–6, 1929, TPRC Volume 2 페이지 1131 및 1172. 이것은 동일한 평균 온도에서 상업용 벽판의 세 가지 샘플이다.물 0.563-0.596-0.6-0.609탈이온 초정수0.598TPRC0.5225*0.5551*0.58180.59180.60840.62330.63670.64850.65870.66730.67970.68640.67270.63480.5708목록Touloukian, Powell, Ho and Klemens, Purdue Research Foundation, TPRC Data Series Volume 3 (1970)https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951937.pdf retrieved on February 2, 2019 at 5:34 AM EST.소련0.599 273-293-300293.15250270280290300310320330340350370400450500550293.15 5×순수10−6-단물10−3±1-바닷물1 <4%(NaCl+MgCl2+CaCl2)*250K 및 270K에서의 TPRC 물 추정치는 과냉각된 액체에 대한 것이다. 물론 400K 이상 값은 증기압 하의 물에 대한 것이다.수증기 0.016-0.02479 (101.3 kPa)"Thermal conductivity of saturated H2O and D2O", CRC Handbook, p. 6–4.0.0471 (1 bar)"Thermal conductivity of gases", CRC Handbook, p. 6–195. 293-398600목재, 습기 +>=12% 수분: 0.09091-0.16-0.21-0.4왕립 학회:전나무 L비중=0.615% 수분나뭇결에 ⊥ U*: 0.117마호가니 L비중=0.7015% m & 나뭇결에 ⊥ R*: 0.16715% m & 나뭇결에 ⊥ T*: 0.15515% m & 나뭇결에 : 0.310참나무 L비중=0.6014% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.117스프루스: L전기 오븐3.40% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1225.80% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1267.70% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.1299.95% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.13317.0% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.142비중=0.04116% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.12116% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.10516% m & 나뭇결에 : 0.222티크 L비중=0.7210% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.138호두나무 L비중=0.6512.1% m & 나뭇결에 ⊥ R: 0.14511.3% m & 나뭇결에 ⊥ T: 0.13611.8% m & 나뭇결에 : 0.332목록 298-293293.2293.2293.2293.2293.2373.2373.2373.2373.2373.2293.2293.2293.2293.2293.2293.2293.2  종-변수왕립 학회: Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), A104, 71–98, 1923, TPRC Volume 2, 페이지 1073, 1080, 1082, 1086 및 1162.*R 전도율은 연륜에 방사형인 열전도율, T는 연륜에 접선인 열전도율, U는 지정되지 않은 전도율이다. 마호가니: 페이지 1080, 참나무: 페이지 1082, 스프루스: 페이지 1086, 티크: 페이지 1087, 호두나무: 페이지 1089.

방법: 종방향 열 흐름, TPRC 1, 페이지 24a.

참고: 모든 백분율은 수분을 나타낸다. 전나무는 15%, 마호가니 15%, 참나무 14%, 스프루스 3.40%, 5.80%, 7.70%, 9.95%, 17.0% 및 16%에서 측정되었다. 티크는 10%, 호두나무는 12.1%, 11.3% 및 11.8% 수분에서 측정되었다.목재, 미지정 0.04-0.055-0.07692-0.12-0.17왕립 학회호두나무 L나뭇결에 ⊥ & 연륜에 접선, 다양한 압력과 두께 모두 0.137 ± 0.001 (12번 반복). Griffiths, E. 및 Kaye, G. W. C., Proc. Roy. Soc. (London), A104, 71–98, 1923 (TPRC 2 페이지 1089).다양소나무, 소나무 참조.세쿼이아 껍질, 세쿼이아 껍질 참조. 293-298293.2 발사나무-삼나무-히코리/참나무앙고라 울 293.2Bettini, T. M., Ric. Sci. 20 (4), 464–6, 1950, TPRC 페이지 1092 및 1172울 펠트 0.0732313.2343.2Taylor, T. S., Mech. Eng., 42, 8–10, 1920, TPRC 페이지 1133 및 1161.아연, 순수 116 293 16,950,000산화 아연 이산화 지르코늄  슬립 주조, 첫 번째 실행 (1950)2.031.981.961.911.911.90두 번째 실행 (1950)1.811.801.921.901.951.921.971.982.042.29CaO 안정화 (1964)1.541.641.641.761.621.791.802.462.332.802.562.70목록766.2899.21006.21090.21171.21233.2386.2470.2553.2632.2734.2839.2961.21076.21163.21203.21343.21513.21593.21663.21743.22003.22103.22323.22413.22413.22493.22523.2첫 번째 실행: 밀도=5.35 g cm−3. Norton, F. H., Kingery, W. D., Fellows, D. M., Adams, M., McQuarrie, M. C. 및 Coble, R. L. USAEC Rept. NYO-596, 1–9, 1950, TPRC 페이지 247 및 1160두 번째 실행: 동일한 표본, 동일한 USAEC 보고서.CaO 안정화: 밀도=4.046 g cm−3 (이론값의 66.3%). Feith, A. D., Gen. Elec. Co., Adv. Tech. Service, USAEC Rept. GEMP-296, 1-25, 1964, TPRC 페이지 247 및 1165.

최근 개발된 것 중에는 약 2000 켈빈까지의 온도에 사용되는 지르코니아 섬유 열 단열재가 있다. 다양한 전도율은 0.4 w m−1 K−1 미만이다. Zircar Zirconia, Inc.https://zircarzirconia.com/technical-documents/thermal-conductivity-zircar-zirconia-fibrous-insulation/ retrieved January 19, 2019 at 4:49 AM EST. 물질 열전도율 [W·m−1·K−1] 온도 [K] 전기 전도도 @ 293 K [Ω−1·m−1] 참고

 같이 보기 
 레이저 섬광 분석
 단열재 목록
 R-값 (단열)
 열관류율
 비열용량
 열전도율
 원소의 열전도도 (데이터 문서)
 열확산도
 열역학

 각주 

 참고 문헌 

 외부 링크 
 Heat Conduction Calculator
 Thermal Conductivity Online Converter - An online thermal conductivity calculator
 Thermal Conductivities of Solders
 온도에 따른 공기의 열전도율은 제임스 이라르디의 방화공학 사이트에서 찾을 수 있다.
 비금속 고체: 비금속 고체의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 2의 PDF 링크 (식별자 ADA951936)에서 약 1286페이지에 걸쳐 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951936 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951936.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 15분 (EST) 검색.
 기체 및 액체: 기체 및 액체의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 3의 PDF 링크 (식별자 ADA951937)에서 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951937 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951937.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 19분 (EST) 검색.
 금속 및 합금: 금속의 열전도율은 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 1의 PDF 링크에서 약 1595페이지에 걸쳐 찾을 수 있다: http://www.dtic.mil/docs/citations/ADA951935 전체 텍스트 링크 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951935.pdf 2019년 2월 2일 오후 10시 20분 (EST) 검색.
 비열 및 열 방사선: 주요 출처는 TPRC 데이터 시리즈 볼륨 4 — 9에 있으며, 링크: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951938.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951939.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951940.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951941.pdf, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951942.pdf 및 https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a951943.pdf 2019년 2월 2일 및 3일 다양한 시간에 검색.
 진공: 진공 및 다양한 수준의 진공과 감압 공기의 열전도율은 http://www.electronics-cooling.com/2002/11/the-thermal-conductivity-of-air-at-reduced-pressures-and-length-scales/에서 알 수 있다. 2019년 2월 2일 오후 10시 44분 (EST) 검색.

분류:열역학
분류:화학적 성질
분류:기술에 관한 목록
분류:열전도
분류:물리량
분류:전열